748 
B. Viikits. 
lieh der Schmelzpunkte der festen Schinelzlösung'en, als auch 
der der Mineral ge menge für alle drei Mischungsverhältnisse 
zeigt, ein Fall, der bei einem Versuche von M. Vucnik ‘ (Oliviiir 
Albit) auch bei zwei ^Mischungen eintrat. Für alle Verhältnisse, 
mit denen ich arbeitete, liegen die Schmelzpunkte der Gläser nahezu 
gleich hoch , ein eigentlicher eutektischer Punkt tritt also nicht 
auf. Nach Vogt‘^ wäre der eutektische Punkt der der Mischung 
1 Eläolith : 1 Augit entsprechende; demnach sollten die Schmelz- 
temperaturen der Gläser der Versuche a und c entsprechend 
zu den Schmelzpunkten des Eläoliths und des Augits ansteigen, 
was aber mit meinen Resultaten nicht übereinstimmt. Im Gegen- 
theile bleibt die eutektische Temperatur für das Verhältniss c 
gleich der von b, d. i. 1110®, für das Verhältniss a steigt sie 
nur um 5®. 
VI. Versuchsreihe : Eläolith-Diopsid. 
Es wurde verwendet: Eläolith von Miass und Diopsid von Ala. 
Eläolith-Diopsid. 
Schmelzpunkt 
des Mineral- 
Gemenges 
Aus dem arithm. 
Mittel berechn. 
Schmelzpunkt 
Schmelzpunkt 
des erhaltenen 
Glases 
Eläolith 
T 2 1190" 


Eläolith 4 ) 
Diopsid 1 / ' ’ ' 
Eläolith 1 1 
Diopsid 1 / ■ ■ ■ 
T 1190" 
1 
1201" 
T 1120" 
T 1230" 
1225" j 
T, 1050" 
Tg 1060" 
Eläolith 1 \ 
Diopsid 4 1 ’ ’ ’ 
Diopsid 
T 1190" 
1246" 
T 1010" 
T 2 1260" 
— 
— 
Versuch a: 4 Eläolith: 1 Diopsid. 
Infolge ihrer zähen Beschaffenheit im Schmelzfluss schliesst 
die Schmelze im festen Zustande zahlreiche Luftblasen ein. Doch 
lässt sich immer noch genügend die ziemlich gleichmässige Ver- 
theilung der krytsallinischen Ausscheidungen erkennen und zwar 
hat sich hauptsächlich Nephelin gebildet, mitunter tritt er so- 
gar als durch Fe-Gehalt dunkler gefärbte Grundmasse auf. Wegen 
häufig faseriger Ausbildung und Krümmung löschen manche In- 
dividuen nicht gerade aus, grössere zeigen dieselben Anwachskegel, 
wie ich sie beim Versuche a der V. Versuchsreihe: 4 Eläo- 
^ IVl. VucNiK, i'ber das Verhalten von Silicaten im Schmelzflüsse. 
Dies. Centralbl. f. Min. etc. 1904. 
^ Vogt, Die Silicatschmelzlösungen. Christiania 1903, 
